( 362 ) 



1) Nous avons trouvé les chiffres suivants : 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 



Cérium 86,46 8.5,99 85,37 85,74 86,12 85,98 



Carbone i4j90 i4>8i » » » » 



» Conclusions. — En résumé, le cérium fournit au four électrique, en 

 présence du charbon, un carbure cristallisé de formule G" Ce analogue 

 au carbure de calcium et décomposable par l'eau à froid en produisant un 

 mélange gazeux d'acétylène, d'éthylène, de méthane et des carbures 

 liquides et solides plus condensés. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur le carbure de lithium. Note de M. Henri Moissax. 



« Préparation. — Pour obtenir le carbure de lithium, on chauffe, dans 

 notre four électrique, un mélange de charbon et de carbonate de lithine, 

 dans les proportions indiquées par la formule 



CO' Li^ + 4 C = C- Li + 3 CO. 



» Au début de l'expérience, il ne se dégage que très peu de vapeurs 

 métalliques, puis la réaction devient tumultueuse, pour s'arrêter ensuite 

 à peu près complètement. 



» Si l'on termine la préparation, au moment où commence à se produire 

 le dégagement abondant de vapeurs métalliques, on trouve au fond du 

 tube une matière blanche, à cassure cristalline, qui est un carbure de 

 lithium. 



» Si, au contraire, on continue à chauffer jusqu'à ce que toute réaction 

 ail cessé, on rencontre dans la partie supérieure du tube des gouttelettes 

 fondues de carbure, et la partie fortement chauffée ne renferme plus que 

 du graphite. Le carbure de lithium semble donc être volatil ou décompo- 

 sable en ses éléments par une température plus élevée. La durée de l'ex- 

 périence présente donc une grande importance au point de vue du rende- 

 ment en carbure. 



M Avec un courant de 35o ampères et 5o volts, il faut chauffer dix à 

 douze minutes. Au contraire, avec un courant de gSo ampères et 5o volts, 

 les vapeurs métalliques apparaissent avec abondance dès la quatrième mi- 

 nute, et il faut arrêter de suite l'opération pour retrouver le carbure fondu 

 dans la partie la plus chauffée du tube. 



